Pan amalgamation
ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾದರಸದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ (II) ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದಿರಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 1609ರಿಂದ 19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1557ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದಿರುಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಗಳು. ಅಲ್ವಾರೊ ಅಲೊನ್ಸೊ ಬಾರ್ಬ 1609 ರಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಪೊಟೋಸಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಜೋ ಅಥವಾ ಫೊಂಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಿರನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾದರಸದೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಮ್ರ (II) ಸಲ್ಫೇಟ್) ಬೆರೆಸಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 10ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ (ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಳಾಂಗಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ (II) ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅದಿರಿನ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಪೌಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ ನಷ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮ್ಸ್ಟಾಕ್ ಲೋಡ್ನಿಂದ ಅದಿರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 1860ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮರಿನ್ ಬಿ. ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಾಶೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು (ವಾಶೋ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು; ವಾಶೋ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ). ವಾಶೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಪ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಂದೋಲನಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ("ಪ್ಯಾನ್") ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1,200 ರಿಂದ 1,500 ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಅದಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮರಳಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಿರುಳು ತಯಾರಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು 60 ರಿಂದ 70 ಪೌಂಡ್ ಪಾದರಸ, ಜೊತೆಗೆ ತಲಾ ಒಂದೂವರೆ ರಿಂದ ಮೂರು ಪೌಂಡ್ ಉಪ್ಪು (ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್) ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಸ್ಟೋನ್ (ತಾಮ್ರ (II) ಸಲ್ಫೇಟ್) ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಂಬವಾದ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಉಗಿ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಧರಿಸಲಾಗುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ರೀಸ್ ನದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೆವಾಡಾದ ಆಸ್ಟಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೀಸ್ ನದಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಶೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಶೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಮನಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅದಿರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲೆನಾ ಅಥವಾ ಸ್ಫಲೆರೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1869ರಲ್ಲಿ, ರೆನೋದ ಕಾರ್ಲ್ ಎ. ಸ್ಟೆಟೆಫೆಲ್ಡ್ಟ್, ಅದಿರನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 1879 ರಲ್ಲಿ ರೀಸ್ ನದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ರೀಸ್ ನದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಇತರ ಬೆಳ್ಳಿ-ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್, ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಕ್ಯಾರಿಬೌ, ಕೊಲೊರಾಡೋ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲಿಫ್, ಕೊಲೊರಾಡೋ ಸೇರಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಅಮಲ್ಗಮ್ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) ದಂತ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ಯಾಟಿಯೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ (ಅಂಶ) ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು